470 



R Hermann: über den Planerit (ffiilletin de la societe impev. des 

 vat. de lloscou, 1S62, III, 240 - 243) Das Mineral bildet dünne, traiibige 

 Überzüge auf Quarz; es ist kryptokrystalliniscb, der Bruch versteckt faserig, 

 H. =: 5. G = 2,65. Farbe spangrün im Innern, äusserlich olivengrün. 

 Strich grünlich-weiss. Matt, an den Kanten durchscheinend. Im Kolben 

 viel \N asser gebend. In Borax leicht auflöslich, gibt ein von Kupfer ge- 

 färbtes Glas. Von Säuren wird das Mineral wenig angegriffen, hingegen 

 beim Kochen in Natronlauge leicht zersetzt. Es bleibt ein brauner, aus 

 Kupferoxyd und Eisenoxyd bestehender Rückstand. Salmiak schlägt aus der 

 Lösung in Natronlauge phosphorsaure Thonerde nieder. Die Analyse ergab: 



Sauerstoff. 



Phosphorsäure 33,94 19,09 



Thonerde 37,48 17,50 



Kupferoxyd 3,72 0,75 



Eisenoxydul 3,52 0,78 1 



Wasser 20.93 18,60 



99,59. 



Das Verhältniss von Phosphorsäure und Thonerde ist das nämliche, wie 

 im Wavellit; hingegen enthält der Planerit nur 9 At. Wasser und ausserdem 

 Kupferoxyd und Eisenoxydul. Das Mineral findet sich bei der Kupfergrube 

 Gumescheu'sk im Ural auf Klüften eines zerfressenen Quarzits , wo es von 

 dem Director der Kupferhütte, Planer, entdeckt wurde. 



1,53 



David Forbes : über den Taltalit (Phil, maga-s. ÄXV, No. 166, 

 pg. Iii — 112). Auf den Kupfererz-Gruben von Senor Moreno unfern Taltal 

 in der Wüste von Atacama findet sich in sehr bedeutender Menge ein Kupfer- 

 erz, welches mit den Hauptgegenstand der Gewinnung ausmacht und ein 

 neues .Mineral zu seyn scheint. Es bildet faserige Massen von schwärzlich- 

 brauner Farbe und von Seideglanz; Strich schwärzlich - grau. Es wird von 

 Kupferglanz und Atakamit durchzogen. Nach einer Analyse von Domeyko 

 enthält der sog. Taltalit 20,8 Kieselsäure, 16,2 Thonerde, 0,8 Magnesia, 2,4 

 Kalkerde, 44,5 Kupferoxyd, 11,3 Eisenoxyd, 0.7 Ch'or und 2,5 Wasser. 

 Doch dürfte der Gehalt an Wasser und Chlor von dem in dem Mineral ein- 

 gewachsenen Atakamit herrühren, so dass die Zusammensetzung aus obiger 

 Analyse berechnet folgende wäre : 



Kieselsäure 22,39 



Thonerde 17,44 



Magnesia 0,86 



Kalkerde 2,58 



Kupferoxyd 44,56 



Eisenoxyd 12,17 



100,00 



Jedenfalls bedarf es noch einer neuen Analyse von möglichst reinem 

 Material , um die Selbstständigkeit des Minerals zu erweisen. 



